Ueber die Natriumchromisilikate. 
521 
Die Versuche bei niederen Temperaturen und beim Schmelzen 
von 2 Si 0 2 . Cr 2 0 3 . R 0 nicht mit Na CI , sondern mit anderen 
Salzen , lieferten mir große Mengen kristallinischen Chromoxyds 
isomorph mit Korund und Hämatit, oder teils grüne, teils schwarze 
zusammengebackene Massen , welche Mischungen von amorphen 
Produkten mit zusammengeschmolzenen, unter dem Mikroskop un- 
durchsichtigen Klumpen darstellen. 
2. 40 g einer Mischung von Natriummetasilikat, Chromoxyd- 
hydrat und Natriumchlorid im Molekularverhältnisse 4 Na 2 Si 0 3 
-f- Cr 2 (OH) 6 -f- 80 Na CI wurden 48 Stunden lang geschmolzen. 
Nach der Auslaugung des Natriumchlorids erhielt ich ein schmutziges 
grünes Pulver; wie das Mikroskop zeigt, besteht es aus sehr guten 
nadelförmigen, teilweise stern- oder kreuzartig verwachsenen, pris- 
matischen, hellen gelblichgrünen Kristallen von sehr verschiedener 
Größe und aus einer dunklen blaugrünen, amorphen Substanz. Die 
Kriställchen werden von HCl, H 2 S0 4 , HN0 3 nicht angegriffen, zer- 
setzen sich jedoch sofort in HF, die amorphen Klumpen zersetzen 
sich dagegen in HCl, H 2 S0 4 , HN0 3 , HF nicht. Sie bestehen bloß 
aus Chromoxyd. Die Kriställchen sind ein Chromsilikat. Durch 
ein sorgfältiges Schlämmen im Wasser können die schwereren 
Kriställchen von den leichteren amorphen Klumpen vollständig 
getrennt werden. 
Sie stellen eine rhombische Kombination (100) (010) (011) 
dar und bilden zuweilen vollständige oder unvollständige Kreuz- 
zwillinge , so daß die Achse c der einzelnen Individuen einen 
Winkel von 72° machen. Ihre Länge erreicht 0,5 mm, die 
Breite 0,05 mm, aber sie sind von sehr verschiedener Größe 
bis zu den winzigsten Dimensionen. Die Achse c ist die Richtung 
der kleineren optischen Elastizität. Pleochroismus ist nicht zu 
bemerken. 
r 
Fig. 3. (Vergr. 80 mal.) 
Fig. 4. (Vergr. 500 mal.) 
